Kurt Overbeck. 
18 
zeigte, und dass bei einem Gehalt von 0,55 °/oo Eisen die Legierungen 
noch diamagnetisch sind. 
Wie weit der Eisengehalt gehen darf, um vollständige In¬ 
differenz hervorzurufen, soll späteren Untersuchungen Vorbehalten 
bleiben, wenn es gelungen sein wird, die Oxydbildung noch 
energischer zu bekämpfen. Dann werden sich auch wohl dieselben 
Resultate ergeben, wie sie Professor Sabinen erzielt hat, der in 
einem Artikel der Zeitschrift für anorganische Chemie, Band 27 
(1908), Seite 1, sagt: „Die Legierung mit 98,7% Kupfer war bei 
Zimmertemperatur magnetisierbar, die Legierung mit 99 % Kupfer 
dagegen nicht. Aber auch die Legierung mit 97,5 % Kupfer war 
so schwach magnetisch, dass die Umwandlungskurve der magnetisier¬ 
baren kupferreichen Mischkristalle in nichtmagnetisierbare nicht 
bestimmt werden konnte.“ Auch von einer Veränderlichkeit der 
Suszeptibilität ist nichts erwähnt. 
Als gemeinsames Ergebnis für beide Metalle steht fest, dass 
sie, jedes für sich allein mit Eisen vermischt keinen Metamagnetis¬ 
mus aufweisen und dass die Eisenbeimengungen beim Zink nach 
eigenen Forschungen, beim Kupfer nach Professor Sah men in die 
Prozente gehen müssen, um Indifferenz zu verursachen. 
Die Ursache des Metamagnetismus war also auf anderen 
Wegen zu suchen. Es gab deren zwei: Entweder war das Eisen 
überhaupt nicht schuld, sondern ein anderer Zusatz und da kam 
nur das Borax allgemein in Betracht, oder der Metamagnetismus 
ist nur eine Eigenschaft der Kupfer-Zinklegierungen. Was die 
erste Möglichkeit anbelangt, so waren die Kupfergüsse unter Borax 
bereits als diamagnetisch festgestellt. Ein Zinkguss unter Borax 
zeigte ebenfalls unveränderten Diamagnetismus. Es blieb also nur 
die zweite Möglichkeit, dass der Metamagnetismus nur in den 
Legierungen auftritt. Doch auch bei diesen handelte es sich darum, 
ob das Eisen oder das Borax die Ursache sei. Um dies herauszu¬ 
finden, wurden Untersuchungen an einer grossen Anzahl von Messing¬ 
legierungen mit verschiedenen Beimengungen angestellt. 
Kupfer-Zink-Legierungen mit verschiedenen Zusätzen. 
Das Metall wurde teils frisch für den betreffenden Guss, 
teils aus vorher bereits gegossenen und durch Analyse bestimmten 
Grundlegierungen genommen. 
158 
